( 183 ) 



deelen tot elkander gebragt worden , des te fpoediger ell 

 krachtiger werken zij op elkander. 



Wanneer men dit alles in acht neemt, zoo is het in 

 de meeste gevallcn niet noodig , de masfa in eenen pot in 

 te drukken , maar men kan haar zoodanige gedaante ge- 

 ven afs men verlangt, en haar vrij in het water neder- 

 leggen. Zelden is mij eene proef uiteengevallen , al had 

 ifc ook met een zeer langzaam aantrekkend cement te 

 docn. 



Na verloop van eene maand is de werking gewoonlijk 

 reeds zoo ver gevorderd , dat de masfa eene aanmerkelij- 

 ke ftevigheid heefc veikregen en met zoutzuur eene gelei 

 maakt, waarbij men evenwel niet mag vervvachten „ dat 

 alles in het zuur zal worden opgelost. Om de gelei 

 dadelijk te verkrijgen , moet men de masfa tot poeder 

 maken , met matig verdund zoutzuur overgieten , eenige 

 minuten , onder aanhoudend omroeren , zacht verwarmen 

 en dan in een' open pot eenigen tijd ftil laten ftaan. Zij 

 vertoont zich dikwijls eerst op den tweeden of derden 

 dag , zoodat men den pot kan omkeeren , onder dat er 

 iets uitloopt. 



De minfte natuurlijke filicaten zijn , met uitzondering 

 van eenige vulkanifche voortbrengfels , van zulk een 

 aard , dat de kalk , zonder eenige verdere bewerking , 

 langs den natten weg , daarop werken kan ; zij moeten 

 bijna alle door het vuur , en eenige zelfs tegelijk met 

 een weinig kalk van hunnen te flerken zamenhang be- 

 roofd worden, wil men tot een' goeden uitflag geraken> 

 Bij eenige is een zacht gloeijen reeds tot het oogmerk 

 voldoendej doch andere moeten zeer fterk gegloeid, en 

 vele zelfs gefmolten worden. Een' fterken gloed vondik 



M 4 bij- 



